— 448 — 



definito; infatti, come tale è stato riportato dal Dana( J ) ed accettato senza 

 altro nei più importanti trattati, come quelli di Groth ( 2 ) e di Hintze ( 3 ). 



Che le conclusioni di Spencer si debbano adottare senza discussione, non 

 mi sembrò sostenibile, poiché il fatto che la miscela 4 Agi . Cui, dopo fusa, 

 cristallizzi in un tutto in massima parte isotropo, « with only a speck bere 

 and there of birifrangent iodyrite ( 4 ) » , non prova minimamente l'avvenuta 

 formazione di un composto ; ed è ovvio che l'analisi di Prior ci dice solo la 

 composizione, non la costituzione del materiale esaminato, per quanto in esso 

 sia semplice il rapporto stechiometrico fra i due ioduri, poiché è noto che 

 molti minerali si presentano con rapporti anche più semplici fra i loro com- 

 ponenti, senza però essere dei composti, ma delle semplici soluzioni solide. 

 Né si comprende facilmente come Spencer ammetta un composto, dopo aver 

 osservato che frammenti di cristalli isotropi di miersite davano, per raffred- 

 damento dopo fusione, un prodotto costituito in generale da due sostanze, 

 di cui una, per quanto in scarsa quantità, era la iodirite birifrangente. 



Ammettendo, con Spencer, che il composto 4 Agi . Cui dia miscele iso- 

 morfe colla marshite e non colla iodirite, siccome i frammenti da lui esa- 

 minati, prima della fusione, erano isotropi, dovevano avere una concentrazione 

 in Agi minore o, al massimo, eguale a quella espressa da 4 Agi . Cui, e non 

 si spiega come poi compaia la iodirite, la quale non dovrebbe rimanere libera, 

 sia che le soluzioni solide, formatesi per le prime, avessero concentrazione 

 in Cui superiore a quella della fase liquida coesistente in equilibrio, sia 

 nel caso opposto ; né si può ammettere una parziale decomposizione del com- 

 posto 4 Agi . Cui, perchè certi frammenti si mostrarono, dopo fusione, com- 

 pletamente privi di iodirite. 



Più logica (o per lo meno con ugual diritto di venire avanzata) sarebbe 

 stata l' ipotesi dell'esistenza di soluzioni solide fra Cui ed Agi in rapporti 

 limitati a temperatura ordinaria, tanto più che a priori non appare invero- 

 simile che la fase regolare dell'ioduro rameoso, stabile a temperatura ordi- 

 naria, disciolga allo stato solido, e 'stabilizzi anche sotto ai 147°, la fase 

 otticamente isotropa del Agi, che potrebbe pure essere cubica. Allora si 

 comprenderebbe bene come la miersite a massima concentrazione in Agi, 

 monorifrangente prima della fusione, diventasse birifrangente dopo, poiché 

 durante il raffreddamento la formazione dei primi cristalli misti, molto ricchi 

 in Cui e poco suscettibili di variare la propria concentrazione in accordo 

 colla fase liquida coesistente, aumentando la concentrazione di Agi in questa 

 ultima, farebbe subito ad essa sorpassare il limite di solubilità di Agi in 

 Cui allo stato solido, determinando, nella solidificazione, la separazione di 



( x ) E. S. Dana, I Appendi* (1899) 47; II App. (1909), 69. 

 ( a ) P. Groth, Chem. Krystallographie, I (1906) 202. 



( 3 ) C. Hintze, Handb. d. Mineralogie, I (1912) 2321. 



( 4 ) Spencer, loc. cit.. pag. 44. 



